DE L’ARGENT. 
3i 
majeure partie de l’argent qui, en fondant, s’était allié au platine de la 
boucle en en déterminant la fusion et en formant un gros globule adhérent 
au fil. 
Après ces constatations, j’ai séché à l’étuve la masse d’argent, qui était 
tout à fait plastique, quoique incomparablement moins que l’argent réduit 
du chlorure par une solution alcaline sucrée. J’en ai effectué la fusion au 
dard aérhydrique dans une coupelle de phosphate calcique purifié, et chauffée 
préalablement au blanc pour chasser autant que possible le sodium. 
Le métal s’est fondu sans se couvrir de la moindre tache. J’ai porté le 
liquide à la température la plus élevée que le permet un dard aérhydrique 
alimenté par une trompe, et après avoir rendu celui-ci réducteur, j’ai laissé le 
métal s’y refroidir et se solidifier lentement. 
Les culots ainsi traités ont été conservés pour être examinés au point de 
vue de leur poids spécifique, de leur titre et de leur contenu en gaz. Un des 
culots, fondu partiellement, s’est montré très légèrement bulleux à sa surface 
inférieure, et au laminoir il a fait entendre le cri de l’étain et a fourni une 
lame présentant quelques trous. Il contenait donc du gaz renfermé dans des 
bulles closes. 
Je considère donc l’action d’une solution alcaline sucrée bouillante sur 
l’azotate d’argent dissous comme un moyen très expéditif pour se procurer 
de l’argent pur, bien entendu lorsqu’on dispose d’un grand vase d’argent 
pour opérer la réduction. 
Depuis l’exécution de ces recherches et la rédaction de cette notice, ayant 
eu besoin d’assez grandes quantités d’argent pur, j’ai prié M. Rommelaere 
d’en préparer en suivant, autant que possible, la méthode indiquée ci-dessus. 
Je me renseignais ainsi de la valeur pratique du procédé. Il a opéré chaque 
fois sur une quantité qui a varié de I à I l f 2 kilogramme d’argent d'affinage. 
Voici du reste les détails d’une préparation exécutée pour l’obtention 
d’un culot tronconique d’argent pur, destiné à être mis au tour dans le but 
de me procurer de la tournure , un disque et un cylindre d’argent pur. 
Un kilogramme d’argent d’affinage au titre de 0,996 de fin a été mis en 
œuvre. Le métal fut dissous dans l’acide azotique dilué. La solution fut éva¬ 
porée à siccité dans un vase de porcelaine, et l’azotate fut fondu et maintenu 
